61 
vorher auf 58°—60° C. erwärmt. Eine 136pfündige Kiefernschwello 
nahm 35 Pfund auf. Bei der Evacuation floss eine Flüssigkeit her¬ 
vor, welche bis dahin im Innern der lufttrockenen Schwellen ent¬ 
halten war und nun durch die herausströmende Luft mit fortgeris¬ 
sen wurde. Es ist damit ein im Grossen ausgeführter, experimen¬ 
teller Beweis geliefert für die Richtigkeit der Ansicht von Jamin 
und Hofmeister über die Abwechslung adhärirender Flüssigkeit 
im Innern der Holzstämme mit Luftblasen, und die Bewegung des 
Wassers im Holzkörper durch Ausdehnung der Luftblasen. Die 
Aufnahme des Theers geschah ausser durch das Einpressen auch 
durch Imbibition, denn man fand, dass sich die körnigen Asphalt- 
Bestandtheile zumeist in den äusseren Zellen abgelagert hatten und 
nach innen zu allmählich an Menge abnalimen. Die Hohlräume der 
innersten Zellen waren vollständig leer geblieben, ihre Membranen 
dagegen von aufgesogenen flüssigen Stojffeu ganz durchtränkt und 
gelb gefärbt. In den Tüpfelräumen und etwa vorhandenen Pilz¬ 
bahnen bildeten die flüssigen Stoffe kleine Tröpfchen. Bei der 
Schwierigkeit, grosse Theermassen durch untergelegtes Feuer zu 
erhitzen, geschah dies durch Einleiten von Wasserdampf in den 
Theer. Nach 2^2 Stunde war die Theermasse auf 50° erkaltet und 
konnten 34 % des Wassers abgehoben werden. Dem Eindringen 
von Pilzfäden leistete in dieser Weise imprägnirtes Holz energischen 
Widerstand und werden daher nach diesem Verfahren noch jetzt 
täglich viele Schwellen imprägnirt. Um andere Imprägnationsstoffe 
zu erproben, ging man zu einer Paraffin-Imprägnation über. Die 
Hölzer wurden bei 100° —110° C. ausgetrocknet und zwei Stunden 
lang einem Paraffinbade von 80° C. ausgesetzt. Dabei nahm Eichen¬ 
holz 24,1 °/o und Kiefernholz 30,8 % seines eigenen Gewichtes auf. 
Die Paraffinmasse erfüllte das Innere der Zellen und bildete daselbst 
kleine Bröckchen (krystallinischer Natur ?). Die Zellwände hatten kein, 
oder doch nur sehr wenig mikroskopisch nicht nachweisbares Pa¬ 
raffin aufgenommen. Jedoch hinderte die aufgenommene Paraffin¬ 
masse das nachträgliche Eindringen von Wasser in ziemlichem 
Maasse: Eichenholz nahm nur 8,3 °/o, Kiefernholz nur 9,8 % vom 
Gewichte des Holzes auf. Die Paraffin-Imprägnation bildet ein ge¬ 
eignetes Mittel, um das Eindringen von Pilzfäden in die Schwellen 
zu verhüten. Sodann wurden bei 130° C. getrocknete Hölzer einem 
Paranaphthalin-Bade von 80° C.^ zwei Stunden lang ausgesetzt. Ei¬ 
chenholz nahm davon 53,2 °/o und Kiefernholz sogar 66,6 °/o seines 
eigenen Gewichtes auf. Fast alle Hohlräume des Holzes waren 
vollständig mit Paranaphthalin erfüllt. Dennoch imbibirten solche 
Hölzer nachträglich noch bedeutende Wassermengen: Eichenholz 
24,5 °/o, Kiefernholz 20,1 %. Die in dieser Weise imprägnirten 
Hölzer wurden gar nicht von Pilzen angegriffen. Von gleicher Wirk¬ 
samkeit zeigte sich die Phenylsäure-Imprägnation. Jedoch zeigten 
